254 F. Pockels, lieber den Einfluss des elektrostatischen Feldes 



Die zur a-Axe senkrechten Platten zeigten auch hier ein anomales 

 Verhalten, indem die Elektricitätsentwickelung nach An- 

 bringung der Belastung noch lange Zeit fortdauerte, was 

 ebenfalls durch die innere Leitungsfähigkeit der Krystalle in der Richtung 

 der a-Axe verursacht sein dürfte. Wegen dieses Verhaltens konnte an 

 diesen Platten nur beim Entlasten, wobei eine solche Nachwirkung 

 nicht auftrat, beobachtet werden; auch dabei ergaben aber verschiedene 

 Versuchsreihen sehr differirende Resultate. Die in den einzelnen Fällen 

 gefundenen Werthe von & u liegen zwischen den weiten Grenzen -\- 340 . 10 — 8 

 und -f- 1180 . 10 8 . Jedenfalls ist aber dieser piezoelektrische Modul des 

 Seignettesalzes sehr viel, wohl etwa hundertmal grösser, als die 

 Moduln der anderen bisher untersuchten Krystalle. 



Die piezoelektrische Erregung durch Druck in der ca-Ebene erwies 

 sich ebenfalls als sehr stark und verlief übrigens durchaus regelmässig 

 und der Theorie entsprechend; sie ergab: 



d 25 = — 165. 10~ 8 . 



Die ebenfalls normal verlaufenden Versuche an der zur c-Axe senk- 

 rechten Platte führten für die dritte Constante auf den Werth : 



cF 36 = +35,4.10- 8 . 



Bemerkenswerth ist die Verschiedenheit der Vorzeichen der drei 

 piezoelektrischen Moduln, welche z. B. die Folge hat, dass es beim 

 Seignettesalz keine Richtung giebt, für welche das durch einseitigen Druck 

 erregte Moment in die Druckrichtung fiele. 



Die Relationen (5) nehmen für den Fall des Seignettesalzes die 

 Form an: 



( 5 "0 e- « *i = a 44 tf 14 , e' 52 x 2 = a 55 cF 25 , e' 63 * 3 = a 66 6 36 , 

 enthalten also von den zwölf piezooptischen Constanten a hk nur die drei: 



a 44J a 55> a 66- 



Um diese zu bestimmen, müssen ausser den Gangunterschieden, welche 

 auf den Schmalseiten der zuvor erwähnten drei Arten von Platten bei 

 gleicher Druckrichtung, wie bei der piezoelektrischen Untersuchung, auf- 

 treten, noch diejenigen bestimmt werden, welche durch Druck parallel der 

 X°-, Y°-, Z°-Axe jedesmal in den Richtungen der beiden anderen Axen 

 verursacht werden. Da nun die einzelnen Beobachtungen wegen der (durch 

 die Empfindlichkeit der Substanz gegen Wärme und Feuchtigkeit bedingten) 

 mangelhaften Flächenbeschaffenheit der Platten schon ziemlich ungenau 

 waren, so gilt dies um so mehr von den durch Combination von je fünf 

 derselben abgeleiteten Werthen der Constanten a 44 s 44 , a 55 s 55 , a 66 s 66 . Als 

 wahrscheinlichste Werthe ergaben sich: 



a _4£| 11 = _0 ) 85.10- 8 , a -^ = + l,9.10- 8 , ^ = -l,7.1<T 8 - 



Um die piezooptischen Constanten a 44 , a 55 , a 66 selbst zu berechnen, 

 müsste man die Elasticitätsmoduln s 44 , s 55 , s 66 kennen ; deren Bestimmung 



